485 



mit Wasser ausgewaschen. Beim Eindampfen der Flüssigkeit setzt 

 man Salpetersäure oder chlorsaures Kali hinzu um das Eisen zu oxy- 

 diren. Die trockene Salzmasse wird leicht geglüht, wodurch das 

 meiste Eisen als Oxyd abgeschieden wird und dann heim Auflösen 

 nebst Kieselsäure zurückbleibt. Beim Abdampfen der Lösung scheidet 

 sich noch Eisenoxydul aus; um letzteres ganz zu entfernen, bringt 

 man die concentrirle Flüssigkeit in eine Flasche, Ihiit etwas Marmor 

 hinzu und lässt die Flasche unter öflerm Umschütteln einige Tage 

 stehen, bis eine Probe mit Cyaneisenkalium einen rein weissen Nie- 

 derschlag hervorbringt. Dann dampft man die fillrirte Flüssigkeit zur 

 Kryslallisalion einj der schwefelsaure Kalk sclieidet sieb hierbei ab. 

 Das schwefelsaure Manganoxydul wird darauf in kohlensaures ver- 

 wandelt und dieses noch feucht in verdünnte Fluorwasserstoffsäure 

 getragen, so lange noch ein Aufbrausen staltfindet, jedoch darf die 

 saure Reaction nicht verschwinden. Man giesst die Flüssigkeit ab 

 und trocknet den Niederschlag ein. — Auf 2 Tb. Fluormangan nimmt 

 man ungefähr 1 Tb. Natrium. Ist die Hilze bei der Reduclion un- 

 zureichend, so ist das Metall nicht zusammengeschmolzen, sondern 

 man findet es in kleinen Stücken, die sich jedoch leicht zusammen 

 schmelzen lassen. Die Körner werden im Stahlmörser gepul- 

 vert und mit dem doppelten Volum Chlorkalium oder Kochsalz in 

 einem Tiegel bis zum Weissglübn erhitzt. Auf diese Art kann 

 man kleinere Körner zu Massen von heliebiger Grösse zusammen- 

 schmelzen. — Die Ausbeule an reinem Metall ist verschieden. Der 

 Rechnung nach sollten 49,9 Natrium 100 Fluormangan zersetzen 

 und 59,4 Mangan nebst 90,4 Fluornalrium liefern. Br. erhielt jedoch 

 hei Anwendung von 40 bis 60 Grm. Fluormangan selten mehr als 

 die Hälfte des nach der Berechnung zu erwartenden Melalles. Die 

 Ursache dieses Verlustes scheint die hei der Reduclion in Folge der 

 Hitze slatlfindende Verflüchtigung eines Theiles des Natriums zu sein. 

 — Das auf diese Weise dargeslellte Mangan besitzt Eigenscbaften, 

 welche von denen . die man diesem Metall bisher zuschrieb , wesent- 

 lich abweichen. Die Farbe dieses Metalles ist die eines hellen Guss- 

 eisens. Es ist sehr hart, so dass es von einer Stablfeile nicbt merk- 

 lich angegriffen wird. Glas und Stahl werden von dem Mangan leicht 

 geritzt. Dieser Härte wegen ist es einer ausgezeichneten Politur fähig, 

 so dass OS hierin von keinem Metall, selbst nicht vom Stahl öber- 

 Iroffen wird. Das Schleifen des Mangans geschieht am besten mit 

 Smirgel und Wasser auf einem harten Sandstein, das I'oliren auf 

 lithographischem Kalkslein mit englischem Roth oder Wiener Kalk mit 

 Wasser. Der Glanz ist unter gewöhnlichen Umständen sebr dauer- 

 haft; er blieb in der Atmosphäre des Laboratoriums sechs Wo- 

 chen vollkommen unverändert. Das Metall ist sehr spröde, zerbricht 

 unter dem Hammer und lässt sich im Stahlmörser zu Pulver stossen. 

 Spec. Gew. = 7,138 bis 7,206. Vom Magnet wird es nicht ange- 

 zogen. Beim Erhitzen an der Luft läuft es mit ähnlichen Farben an, 

 wie der Stahl und bedeckt sich zuletzt mit einem braunen, pulver. 



